## PENDAHULUAN
Tantangan yang dihadapi dalam aplikasi elekronik adalah terjadinya medan bias yang biasa terjadi akibat interferensi gelombang elektromagnetik sehingga dapat mengurangi kinerja dari peralatan elektronik tersebut. Untuk menghilangkan medan bias tersebut diperlukan bahan magnet yang dapat beresonansi pada frekuensi tertentu sehingga diharapkan dapat menyerap radiasi gelombang elektromagnetik yang tidak diinginkan. Prasyarat yang
diperlukan sebagai bahan absorber gelombang elektromagnetik adalah bahan ini memiliki permeabilitas dan permitivitas yang tinggi.
Bahan absorber yang sedang berkembang saat ini adalah modifikasi bahan magnet berbasis ferit karena memiliki permeabilitas yang relatife tinggi, selain itu bahan magnet berbasis manganate system perovskite ABO 3 yang memiliki permitivitas yang relatif tinggi. Bahan ini diharapkan dengan rekayasa struktur dapat
Akreditasi LIPI Nomor : 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012

## ANALISIS STRUKTUR SINGLE PHASE SISTEM
Ba 1-X La X MnO 3 (0 < X < 0,3)
Azwar Manaf 1 dan Wisnu Ari Adi 2
1 Program Studi Material Sains, FMIPA-U I Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta Pusat 10430
2 Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN) - BATAN Kawasan Puspiptek, Serpong 15314, Tangerang Selatan
e-mail : azwar@ui.ac.id Diterima: 21 Juni 2012 Diperbaiki: 12 September 2012 Disetujui: 21 November 2012

## ABSTRAK
ANALISIS STRUKTUR SINGLE PHASE SISTEM Ba 1-x La x MnO 3 (0 < x < 0,3) . Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi bahan magnetic system Ba x La 1-x MnO 3 dengan (x = 0; 0,1; 0,2 dan 0,3) hasil proses mechanical alloying . Bahan magnetic ini dibuat dari oksida penyusun BaCO 3 , La 2 O 3 , dan MnCO 3 . Campuran di milling selama 10 jam kemudian di sintering pada suhu 1.000 °C selama 10 jam. Hasil refinement pola difraksi Sinar-X menunjukkan bahwa sampel Lantanum dengan substitusi Barium sebesar x = 0,1 dan x = 0,2 memiliki fasa tunggal ( single phase ), yaitu fasa La 0,9125 MnO 3 yang memiliki struktur monoclinic (I12/a1) dengan parameter kisi a = 5,4638(7) Å, b = 5,5116(6) Å dan c = 7,768(1) Å,  =  = 90 o dan  = 90,786(9) o , volume unit sel sebesar V = 233,93(3) Å 3 dan kerapatan atomik sebesar  = 6,449 g.cm -3 . Disimpulkan bahwa kemampuan substitusi atom Barium ke dalam atom Lantanum pada sistem ini hanya sampai pada batas x ~ 0,2 membentuk struktur Ba 0,2 La 0,8 MnO 3 . Penambahan unsur Barium selanjutnya x > 0,2 akan membentuk dua fasa yaitu Ba 0,2 La 0,8 MnO 3 dan BaMnO 3 .
Kata kunci : Ba-La Manganite , Struktur kristal, Magnetic

## ABSTRACT
STRUCTURE ANALYSIS OF SINGLE PHASE SISTEM Ba 1-x La x MnO 3 (0 < x < 0.3) . The synthesis and characterization of La 1-x Ba x MnO 3 with (x = 0, 0.1, 0.2 and 0.3) magnetic materials by mechanical alloying process have been carried out. This magnetic materials is prepared by oxides, namely BaCO 3 , La 2 O 3 , and MnCO 3 . The mixture was milled for 10 hours then sintered at a temperature of 1,000 °C for 10 hours. The refinement results of X-Ray Diffraction pattern of Lanthanum manganite substituted with Barium for x = 0.1 and 0.2 showed that the sample consisted of single phase, namely, La 0.9125 MnO 3 phase. LaMnO 3 phase has a monoclinic structure (I12/a1) with lattice parameters a = 5.4638(7) Å, b = 5.5116(6) Å and c = 7.768(1) Å,  =  = 90 o and  = 90.786(9) o , the unit cell volume of V = 233.93(3) Å 3 , and the atomic density of  = 6.449 g.cm -3 . The concluded that ability of Barium atom substitution in the Lanthanum atom in this system only up to the limit x ~ 0.2 formed the Ba 0.2 La 0.8 MnO 3 structure. The addition of the element barium furthermore (x > 0.2) will form two phases, namely La 0.8 Ba 0.2 MnO 3 and BaMnO 3 phases.
Keywords : Ba-La Manganite, Crystal structure, Magnetic
Analisis Struktur Single Phase Sistem Ba 1-x La x MnO 3 (0 < x < 0,3) (Azwar Manaf)
dimanfaatkan menjadi bahan unggul untuk aplikasi absorber gelombang elektromagnetik [1-5]. Sifat magnetic bahan manganit ini dipengaruhi oleh adanya valensi tercampur atom Mn. Sehingga keberadaan coupling Mn 3+ /Mn 2+ ini sangat berkontribusi terhadap sifat magnetic bahan ini.
Baru-baru ini bahan berbasis manganit yang sedang marak dikembangkan adalah bahan magnetoresistance dengan komposisi A 1-x B x MnO 3 yang memiliki struktur perovskite, dimana A adalah triple ionized atom (La, Nd atau Pr) dan B adalah double ionized atom (Ca atau Sr) seperti sistem La 1-x Ca x MnO 3 atau Pr 1-x Sr x MnO 3 beserta turunannya. Berdasarkan hasil percobaan sebelumnya berhasil membuat bahan absorber gelombang elektromagnetik berbasis manganite [6]. Modifikasi bahan sistem LaMnO 3 dengan mensubtitusi atom Lanthanum dengan atom Stronsium menurut senyawa empiris La 1-x Sr x MnO 3 . Kehadiran stronsium ini dapat mendorong meningkatnya jumlah coupling Mn 3+ /Mn 2+ . Modifikasi bahan sistem (La,Sr)MnO 3 yang di dopan Fe 3+ , dengan senyawa empiris La 0,8 Sr 0,2 Mn 1-y Fe y O 3 (0 < y < 0,2) menunjukkan bahwa kehadiran Sr dan Fe ini dapat mempengaruhi jumlah keberadaan coupling Mn 3+ /Mn 2+ yang sangat berkontribusi terhadap sifat magnetik pada bahan ini, dan penambahan Fe ini dapat meningkatkan nilai reflection loss bahan tersebut hingga 34 dB pada y = 0,14 [7].
Pada percobaan ini akan dilakukan modifikasi bahan Lantanum manganite sistem perovskite (LaMnO 3 ), dengan mensubstitusi atom Lantanum dengan atom Barium. Sehingga diharapkan kehadiran Barium ini dapat mempengaruhi jumlah keberadaan coupling Mn 3+ /Mn 2+ berkontribusi terhadap sifat magnetik pada bahan ini. Namun pengaruh penambahan unsur Barium ke dalam Lantanum ini dimungkinkan memiliki batasan-batasan tertentu. Karena diduga tidak semua atom barium ini dapat menggantikan posisi atom Lantanum untuk mempertahankan bentuk strukturnya. Percobaan ini merupakan kelanjutan dari percobaan sebelumnya dimana struktur dari sistem ini berubah menjadi multi phase setelah penambahan Lantanum x = 0,3. Substitusi Stronsium ke dalam atom Lantanum maksimum di x = 0,2 sehingga diperoleh paduan single phase La 0,8 Sr 0,2 MnO 3 . Tujuan penelitian ini untuk mensintesis bahan magnetik sistem Lantanum manganite substitusi Barium dan memahami perubahan parameter struktur kristal bahan ini akibat substitusi barium ke dalam atom Lantanum dan distribusi kationiknya.

## METODE PERCOBAAN
Bahan magnetic Lanthanum manganite dengan substitusi Barium disintesis menggunakan metode reaksi padatan dengan oksida-oksida penyusun adalah BaCO 3 , La 2 O 3 dan MnCO 3 , dari produk Merck dengan kemurnian
99,9 %. Melakukan pencampuran bahan-bahan dasar tersebut dengan jumlah massanya digunakan prinsip stoichiometri seperti Persamaan (1) dengan reaksi:
(1-x) La 2 O 3(s) + 2x BaCO 3(s) + 2 MnCO 3(s) 
2 Ba x La 1-x MnO 3 (s) + ( 2x+1)CO 2(g) ................. (1)
Variasi penambahan unsur Barium ke dalam Lanthanum adalah x = 0; 0,1; 0,2 dan 0,3. Ketiga bahan dasar tersebut dicampur menggunakan alat High Energy Milling ( HEM ) Spex 8000. HEM ini berada di laboratorium Bidang Karakterisasi dan Analisis Nuklir (BKAN), Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (PTBIN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dengan spesifikasi normal speed = 1400 rpm , run time = 90 menit, of time = 30 menit dan on of cycle 1 kali. Dimensi vial HEM dengan panjang 7,6 cm dan diameter 5,1 cm. Sedangkan diameter ball mill sebesar 10 mm, terbuat dari bahan stainless steel . Campuran ini ditambahkan etanol dan di- milling selama 10 jam pada suhu ruang. Campuran hasil proses milling kemudian dibuat dalam bentuk sampel pelet diameter 2,5 cm dan ketebalan 2 mm yang dikompaksi dengan tekanan 6000 Psi. Sampel pelet tersebut di sintering pada suhu 1.000 °C selama 10 jam dan didinginkan di dalam lingkungan furnace . Setelah itu sampel pelet hasil sintering digerus kembali untuk dilakukan karakterisasi.
Analisis kualitas dan kuantitas fasa-fasa yang ada di dalam sampel diukur menggunakan alat X-Ray Diffractometer ( XRD ) Philip tipe PW1710. Pengukuran pola difraksi sampel dilakukan dengan berkas Sinar-X dari tube anode = Cu (Copper) dengan panjang gelombang  = 1,5406 Å, mode = continuous-scan, step size = 0,02  dan time per step = 0,5 detik. Profil difraksi sinar-X dianalisis menggunakan perangkat lunak GSAS ( Rietveld Analysis ) [8]. Karakterisasi XRD ini dilakukan di laboratorium Fakultas Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (ITB).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Gambar 1 ditunjukkan hasil pengukuran pola difraksi Sinar-X gabungan sampel modifikasi sistem Lantanum manganite dengan penambahan unsur Barium dengan variasi (x = 0; 0,1; 0,2, dan 0,3). Dari hasil pengukuran dengan difraksi sinar-X pada sampel menunjukkan bahwa tampak sampel memiliki kandungan fasa tunggal ( single phase ) pada sampel x = 0; 0,1 dan 0,2. Pada penambahan unsur Lantanum selanjutnya x = 0,3 muncul puncak-puncak baru, sehingga sampel memiliki kandungan multi fasa ( multiphase ).
Dan berdasarkan hasil identifikasi fasa diperoleh bahwa sampel setelah ditambahkan unsur Lantanum x = 0,1 dan 0,2 telah terbentuk puncak-puncak yang diduga sama dengan x = 0, yaitu fasa La 0,9125 MnO 3 , sedangkan sampel setelah ditambahkan unsur Lantanum x = 0,3 terdiri dari dua fasa. Kedua fasa tersebut yang
paling cocok dan mengikuti kaidah hukum Bragg adalah fasa La 0,9125 MnO 3 , dan BaMnO 3 , yang berturut-turut merujuk pada hasil penelitian sebelumnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 [9,10] .
Dari Gambar 2 tersebut dapat diasumsikan bahwa penambahan unsur atau adanya substitusi Barium ke dalam unsur Lantanum pada akhirnya menghadirkan fasa lain, yaitu fasa BaMnO 3 .
Pada Gambar 3 diperlihatkan hasil analisis struktur kristal berupa hasil refinement fitting dari pola difraksi Sinar-X untuk sampel x = 0. La 0,9125 MnO 3 termasuk golongan kisi monoklinik dengan point group 2/m. Posisi atom La, Mn, O(1), dan O(2) berturut-turut menempati posisi Wyckoff 4e, 4a, 4c, dan 8f. Satu unit sel monoklinik ini mengandung 12 ion O 2- , 4 ion La 3+ , dan 4 ion Mn 2+ . Pada Gambar 4 ditunjukkan hasil refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,1. Pada Gambar 5 ditunjukkan hasil refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,2. Nilai parameter struktur, faktor R, dan goodness of fit (χ 2 ) sampel x = 0; x = 0,1 dan x = 0,2 ditunjukkan pada Tabel 1.
Pada Gambar 6 ditunjukkan hasil refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,3. BaMnO 3 termasuk golongan kisi heksagonal. Posisi atom Ba(1), Ba(2), Mn(1), Mn(2), O(1) dan O(2) berturut-turut menempati posisi Wyckoff 6a, 12c1, 6b, 12c2, 36i dan 18e. Sedangkan nilai parameter struktur, faktor R dan goodness of fit (χ 2 ) sampel x = 0,3 ditunjukkan pada Tabel 2.
Nilai parameter struktur, faktor R dan goodness of fit (χ 2 ) pada sampel x = 0; 0,1; 0,2 dan 0,3 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil refinement ini menghasilkan kualitas fitting dengan faktor R yang kecil. Faktor R merupakan criteria of fit dan faktor S adalah goodness of fit yang bernilai kecil dan nilai S atau χ 2 ( chi-squared ) yang diperkenankan maksimum 1,3 [8]. Namun kemampuan hunian atom Barium yang berhasil tersubstitusi diduga hanya mampu sampai pada batas x tertentu dan selebihnya atom Lantanum telah membentuk fasa lain yaitu BaMnO 3 . Hasil ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan fraksi massa pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dengan penambahan jumlah atom Lantanum selanjutnya mengakibatkan
terbentuknya fasa BaMnO 3 dengan fraksi massa semakin meningkat.
Adanya substitusi Barium di atas x = 0,2 ke dalam Lanthanum pada sistem Lantanum manganit, mengakibatkan terbentuknya sebuah komposit. Jumlah atom Barium yang tersedia mengakibatkan keseimbangan reaksi pada komposisi La (1-x) Ba x MnO 3 akan menyisakan
Gambar 1 . Pola difraksi sinar-X sampel gabungan Ba x La 1-x MnO 3 dengan x = 0; 0,1; 0,2 dan 0,3
Gambar 2 . Hasil identifikasi fasa sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk (a). x = 0, (b). 0,1, (c). 0,2 dan (d) 0,3.
(a) (b) (c) (d)
Analisis Struktur Single Phase Sistem Ba 1-x La x MnO 3 (0 < x < 0,3) (Azwar Manaf)
sejumlah atom Ba, Mn, dan O membentuk fasa BaMnO 3 . Dan sejauh mana pengaruh penambahan atau substitusi Barium ke dalam atom Lantanum terhadap komposisi La (1-x) Ba x MnO 3 perlu dianalisis lebih lanjut.
Pada Tabel 4 ditunjukkan hasil analisis distribusi kationik atom Lantanum yang berhasil mensubstitusi atom Barium. Tampak pada komposisi x =0,1 dengan rumus empiris La 0,9 Ba 0,1 MnO 3 bahwa jumlah atom Lantanum dan Barium yang terkadung di dalam senyawa tersebut adalah 90 % : 10 %. Hasil refinement hunian atom diperoleh kandungan Lantanum dan Barium sebesar 89,47 % : 10,53 %. Komposisi x = 0,2 dengan rumus
empiris La 0,8 Ba 0,2 MnO 3 bahwa jumlah atom Lantanum dan Barium yang terkandung di dalam senyawa tersebut adalah 80 %atom La : 20 %atom Ba. Hasil refinement hunian atom diperoleh kandungan Lantanum dan Barium adalah 79,27 %atom La : 20,73 %atom Ba. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi atom Barium ke dalam atom Lantanum telah berhasil membentuk fasa tunggal dengan tidak mengubah struktur kristal bahan tersebut. Kemudian untuk komposisi x = 0,3 dengan rumus empiris La 0,7 Ba 0,3 MnO 3 bahwa jumlah atom Lantanum dan Barium yang terkandung di dalam senyawa tersebut adalah 70 %atom La : 30 %atom Ba. Sedangkan hasil refinement
Gambar 3 . Refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0.
Gambar 4 . Refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,1.
Gambar 5 . Refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,2.
hunian atom diperoleh kandungan Lantanum dan Barium adalah 77,89 %atom La : 22,11 %atom Ba. Hasil ini menunjukkan adanya kemampuan maksimum atom Barium dalam mensubstitusi atom Lantanum sehingga
secara alamiah akan menyisakan jumlah atom Barium sebesar 7,89 %atom Ba yang tidak berhasil mensubtitusi atom Lantanum yang pada akhirnya membentuk fasa BaMnO 3 . Berdasarkan hasil analisis distribusi kationik
Tabel 1 . Parameter struktur, faktor R dan goodness of fit (χ 2 )
Sampel x = 0 Fasa La 0,9125 MnO 3 (referensi Maignan [9]) Grup ruang (space group) : I 1 2/a 1 (15), Sistem kristal : Monoclinic Parameter kisi : a = 5.4638(7) Å, b = 5.5116(6) Å dan c = 7.768(1) Å,  = 90 o dan  90.786(9) o
V = 233.93(3) Å 3 dan  6.449 gr.cm -3
w Rp = 4.33 Factor R Rp = 3.47 χ 2 (chi-squared) = 1.015 Sampel x = 0,1
Fasa La 0,9125 MnO 3 (referensi Maignan [9]) Grup ruang (space group) : I 1 2/a 1 (15), Sistem kristal : Monoclinic Parameter kisi : a = 5.4958(8) Å, b = 5.5367(8) Å dan c = 7.818(1) Å,  = 90 o dan  90.51(1) o V = 237.91(4) Å 3 dan  6.515 gr.cm -3
w Rp = 10.13 Factor R Rp = 7.96 χ 2 (chi-squared) = 1.072 Sampel x = 0,2
Fasa La 0,9125 MnO 3 (referensi Maignan [9]) Grup ruang (space group) : I 1 2/a 1 (15), Sistem kristal : Monoclinic Parameter kisi : a = 5.5182(8) Å, b = 5.5442(8) Å dan c = 7.808(1) Å,  = 90 o dan  89.63(1) o
V = 238.88(3) Å 3 dan  6.559 gr.cm -3
w Rp = 10.01 Factor R
Rp = 7.82
χ 2 (chi-squared) = 1.053
Gambar 6 . Refinement pola difraksi Sinar-X sampel Ba x La 1-x MnO 3 untuk x = 0,3
Tabel 2 . Parameter struktur, faktor R dan goodness of fit (χ 2 )
Sampel x = 0,3 Fasa La 0,9125 MnO 3 (referensi Maignan [9]) Grup ruang (space group) : I 1 2/a 1 (15), Sistem kristal : Monoclinic Parameter kisi : a = 5.519(1) Å, b = 5.5375(9) Å dan c = 7.821(1) Å,  = 90 o dan  90.45(1) o V = 239.05(4) Å 3 dan   6. 531 gr.cm -3 Fasa BaMnO 3 (referensi Negas [10]) Grup ruang (space group) : R -3 m (166), Sistem kristal : Heksagonal Parameter kisi : a = 5.700(2) Å, b = 5.700(2) Å dan c = 19.31(1 ) Å,  = 90 o dan  120 o V = 543.6(5) Å 3 dan   6. 604 gr.cm -3
w Rp = 10.66 Factor R Rp = 8.39 χ 2 (chi-squared) = 1.109
Analisis Struktur Single Phase Sistem Ba 1-x La x MnO 3 (0 < x < 0,3) (Azwar Manaf)
ini seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 tampak bahwa distribusi kationik dari atom Lantanum yang berhasil mensubstitusi atom Barium hanya berkisar x ~ 0,2 pada sistem La (1-x) Ba x MnO 3 dan selebihnya akan membentuk fasa BaMnO 3 .

## KESIMPULAN
Pada percobaan ini telah berhasil dipahami karakteristik substitusi atom Barium ke dalam atom Lantanum pada sistem perovskite Ba x La 1-x MnO 3 . Berdasarkan hasil analisis difraksi Sinar-X menunjukkan bahwa kemampuan substitusi atom Barium ke dalam atom Lantanum pada sistem ini sampai pada batas x ~ 0,2 membentuk struktur La 0,9125 MnO 3 yang memiliki sistem Monoclinic (I 1 2/a 1) dengan parameter kisi a = 5,4638(7) Å, b = 5,5116(6) Å dan c = 7,768(1) Å,  =  = 90 o dan  = 90,86(9) o , volume unit sel sebesar V = 233,93(3) Å 3 dan kerapatan atomik sebesar  = 6,449 g/cm -3 . Penambahan unsur Barium selanjutnya akan membentuk fasa lain yaitu BaMnO 3 yang memiliki sistem Heksagonal (R -3 m) dengan parameter kisi a = b = 5,700(2) Å dan c = 19,31(1) Å,  =  = 90 o dan  = 120 o , volume unit sel sebesar V = 543,6(5) Å 3 dan kerapatan atomik sebesar  = 6,604 g/cm -3 .

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian ini didukung oleh Riset Insentif Sinas 2012, Pengembangan Teknologi Pengolahan Sumber Daya Pasir Besi Ilmenit Menjadi Produk Besi/Baja, Pigmen, Bahan Keramik, Kosmetik, dan Fotokatalistik dalam Mendukung Industri Nasional, Dr. Nurul Taufiqu Rochman, M. Eng, PhD.

## DAFTAR ACUAN
[1]. R. GROSS, L.ALFF, B. BUCHNER, B.H. FREITAG, C. HOFENER, J. KLEIN, Y. LU, W. MADER, J.B. PHILIPP,M.S.R. RAO, P. REUTLER,S. RITTER, S. THIENHAUS, S. UHLENBRUCK, B. WIEDENHORST, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 211 (2000) 150-159
[2]. F. DAMAY, C. MATIN, A. MAIGNAN, B. RAVEAU, J. Appl. Phys ., 82 (12) (1997)
[3]. ALEXANDRE R. BUENOA, MARIA L. GREGORIB, MARIA C.S., Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 320 (2008) 864-870 [4]. JOONGHOE DHO, E.K. LEE, J.Y. PARK, N.H. HUR_, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 285 (2005) 164-168
[5]. N. KALLEL, G. DEZANNEAU, J. DHAHRI, M. OUMEZZINE, H. VINCENT, Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 261 (2003) 56-65
[6]. G. LI, G.G. HUB, H.D. ZHOUA, X.J. X.-J. FAN, X.G. LI, Materials Chemistry and Physics , 75 (2002) 101-104
[7]. K.S. ZHOU, H. XIA, K.-L.HUANG, L.-W.DENG, D.WANG, Y.-P.ZHOU, S.-H.GAO, Physica B , 404 (2009) 175-179
[8]. F. IZUMI, A Rietveld-Refinement Program RIETAN-94 for Angle-Dispersive X-Ray and Neutron Powder Diffraction, National Institute for Research in Inorganic Materials 1-1 Namiki,
Tsukuba, Ibaraki 305, Japan , (1996)
[9]. MAIGNAN A., MICHEL C., HERVIEU M., RAVEAU B., Solid State Communications , 101 (4) (1997) 277-281
[10]. NEGAS, ROTH., J. Solid State Chem ., 3 (1971) 323
Tabel 3 . Fraksi massa masing-masing sampel
x Fasa Fraksi Massa (%) 0 LaMnO 3 100 0,1 La (1-x) Ba x MnO 3 100 0,2 La (1-x) Ba x MnO 3 100 La (1-x) Ba x MnO 3 90.41 0,3 BaMnO 3 9.59
Tabel 4 . Distribusi kationik pada sistem La 1-x Ba x MnO 3 x Fasa La (% atomik) Ba (% atomik) Ba sisa (% atomik) 0 LaMnO 3 100 0 0 0,1 La 0,9 Ba 0,1 MnO 3 89,47 10,53 0 0,2 La 0,8 Ba 0,2 MnO 3 79,27 20,73 0 0,3 La 0,7 Ba 0,3 MnO 3 77,89 22,11 7,89